TCVN10303:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10303: 2014 về Bê tông – Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10303:2014 BÊ TÔNG - KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN Concrete - Control and assessment of compressive strength Lời nói đầu TCVN 10303 : 2014 được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn Γ OCT 18105- 2010 “ Б e тноы . П pa вила конт p оля и оц e нк прочности ” (GOST 18105- 2010 Bê tông. Nguyên tắc kiểm soát và đánh giá cường độ) TCVN 10303 : 2014 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượ ng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ TÔNG - KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN Concrete - Control and assessment of compressive strength 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc và hướng dẫn quy tr ì nh kiểm tra, đánh giá cường độ chịu n é n của bê tông sử dụng trong thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thiết kế theo TCVN 5574:2012. Tiêu chuẩn này áp dụng trong kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu bê tông theo cường độ chịu nén xác định trên mẫu đúc đối với các kết cấu thi công toàn khối hoặc đúc sẵn. CH Ú THÍCH: Tiêu chuẩn này có thể áp dụng trong ki ể m tra, đánh giá phục vụ quản lý chất lượng và nghiệm thu hỗn hợp bê tông trộn sẵn tại các cơ sở sản xuất theo thỏa thuận giữa các bên. Tiêu chuẩn này cũng hướng dẫn áp dụng các phương pháp không phá hủy trong kiểm tra, đánh giá cường độ bê tông trên k ế t c ấ u công trình. 2. Tài liệu viện dẫn Các t à i liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì á p dụng phiên bản được n ê u. Đ ố i với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử. TCVN 3118:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén. TCVN 5574:2012, Kết c ấ u bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chu ẩ n thiết kế. T C VN 9334:2012, Bê tông nặng - Phương ph á p xác định cường độ nén bằng súng bật nảy. TCVN 9357:2012 , Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm. TCVN 9490:2012, Bê tông - Xác định cường độ kéo nhổ. 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong TCVN 5574:2012 và các thuật ngữ định nghĩa sau: 3.1. Cường độ quy định của bê tông (speci f ied strength) Cường độ bê tông được quy định trong tiêu chuẩn hoặc các tài liệu kỹ thuật áp dụng cho lô bê tông toàn khối, bê tông đúc sẵn hay hỗn hợp bê tông trộn sẵn. CHÚ THÍCH: Giá trị cường độ quy định được chỉ định theo cấp hoặc tỷ lệ với cấp cường độ. 3.2. Cường độ yêu c ầ u của bê tông (required strength) Cường độ bê tông được sử dụng trong đá nh giá sự phù hợp, c ó giá trị bằng cường độ nhỏ nhất cho phép của lô, được tính toán dựa trên cư ờ ng độ quy đ ị nh v à hệ s ố biến động cường độ. 3.3. Cường độ của lô (s t rength of lot) Cường độ b ê tô ng đại diện cho lô, được tính bằng trung bình cộng cường độ các tổ mẫu trong lô. 3.4. M ẫ u hỗn hợp bê tông (sample of fresh concrete) Thể tích hỗn hợp b ê t ô ng có cùng thành phần, được sử dụng để chế tạo đồng thời một hoặc một vải tổ mẫu bê tông. 3.5. Tổ mẫu bê tông (set of samples) Nh ó m mẫu bê tông h ì nh lập phương cạnh 150 mm, được đúc từ cùng một mẫu hỗn hợp bê tô ng, được bảo dưỡng trong cùng một điều kiện, được thí nghiệm ở cùng độ tuổi và đ ư ợc sử dụng để xác định cùng loại cường độ. 3.6. Lô hỗn hợp bê tông (lot of fresh concrete) Thể tích hỗn hợp bê tông có cùng thành phần, được sản xuất liên tục trên cùng một dây chuyền công nghệ trong một khoảng thời gian nhất định. 3.7. Lô bê tông toàn khối (lot of cast-in-place concrete) Thể tích bê tông của một phần, một hoặc mộ t v à i kết cấu toàn khối, có cùng thành phần, được thi công liên tục theo cùng một công nghệ trong một khoảng thời gian nhất định. 3.8. Lô bê tông đúc sẵn ( l ot of precast concrete) Th ể tích bê tông của một hoặc một s ố kết cấu đúc sẵn cùng loại, có cùng thành phần, được thi công liên tục theo cùng một công nghệ trong khoảng thời gian nhất định. 3.9. Giai đoạn kiểm tra (assessment period) Khoảng thời gian nhất định t rong quá trình sản xuất mà trong đ ó giá trị cường độ yêu cầu là c ố định. Giai đoạn kiểm tra có thể bao gồm một hoặc nhiều lô. 3.10. Giai đoạn tham chiếu (re f erence per i od) Giai đoạn kiểm tra mà hệ số biến động cường độ trong đ ó được sử dụng để xác định cường độ yêu cầu cho giai đoạn đang ki ể m tra, đ á nh giá. 3.11. Hệ số biến động cường độ của lô (coefficient of variation for lot) Hệ số b i ến động cường độ bê tông các tổ mẫu trong lô, được tính toán trên cơ sở độ lệch chuẩn và cường độ trung b ì nh của các tổ mẫu thuộc lô. 3.12. Hệ số biến động cường độ của gia i đoạn tham chiếu (coefficient of variat i on for re f erence period) Hệ số biến động c ư ờng độ bê tông các lô t rong giai đoạn tham chiếu, đư ợ c tính toán trên cơ sở các hệ số biến động cường độ và số lượng t ổ mẫu của từng lô thuộc giai đoạn tham chiếu. 3.13. Phương pháp phá hủy (destruct i ve method) Phương pháp xác định cường độ bê tông trên cơ sở nén m ẫu đúc theo tiêu chuẩn TCVN 3118:1993 3.14. Phương pháp phá hủy một phần (semi-destructive method) Phương pháp xác định cường độ bê tông dựa trên cường độ kéo nhổ theo tiêu chuẩn TCVN 9490:2012. 3.15. Phương pháp không ph á h ủ y (non-destructive method) Phương pháp xác định cường độ bê tông dựa trên chỉ số bật nảy theo tiêu chuẩn TCVN 9334:2012 hoặc dựa trên vận tốc xung siêu âm theo tiêu chuẩn TCVN 9357:2012. 3.16. Vùng k i ểm tra (control area) Phần kết cấu m à tại đó tiến hành xác định giá trị cường độ đơn bằng phương pháp không phá hủy. 3.17. Khu vực kết c ấ u (part of structure) Phần kết cấu được kiểm tra có cường độ chênh lệch hơn 15 % so với cường độ trung bình của kết c ấ u. 3.18. Giá trị c ường độ đơn (indiv i d u al strength test result) Giá trị cường độ thực t ế của bê tông sử dụng trong tính toán hệ số bi ế n động cường độ. Giá trị cường độ đơn được lấy bằng cường độ tổ mẫu khi kiểm tra trên mẫu đúc, đ ư ợc lấy bằng cường độ trung b ì nh của vùng kiểm tra hoặc cường độ trung b ì nh của một kết cấu khi kiểm tra bằng phương pháp không phá hủy. 3.19. Kh ố i đổ (continuo u s pouring volume) Thể tích bê tông của toàn bộ hoặc một phần kết cấu bê t ô ng toàn khối; được đổ liên tục tr o ng một khoảng thời gian xác định, sử dụng một hoặc một vài lô hỗn hợp bê tông. 4. Quy định chung 4.1. Cường độ bê tông được kiểm tra và đánh giá theo từng lô thông qua việc so sánh cường độ trung bình, cường độ đơn trong lô với cường độ yêu cầu và cường độ quy định. 4.2. Các loại cường độ quy định của bê tông chịu kiểm tra, đánh giá bao gồm: - Cường độ ở tuổi thiết kế - đ ố i với hỗn hợp bê tông trộn sẵn, bê tông toàn khối và bê tông đúc sẵn; - Cường độ xuất xưởng - đối với bê tông đúc sẵn; - Cường độ truyền ứng lực - đối với bê tông toàn khối và bê tông đúc sẵn. CH Ú TH Í CH 1: Tuổi thiết kế được l ấy bằng 28 ngày. Trong các trường hợp riêng, có th ể ki ể m tra, đánh giá cường độ bê tông ở các tuổi khác với 28 ngà y. CH Ú THÍCH 2: Tùy theo yêu cầu thực tế, thiết kế có thể chỉ định kiểm tra, đánh giá các loại cường độ quy định khác (cường độ tháo dỡ cốp pha, cường độ cẩu cấu kiện đúc sẵn, ...) 4.3. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cư ờ ng độ bê tông phải được lập và phê duyệt trước khi bắt đầu sản xuất, thi công. Trong k ế hoạch kiểm tra, đánh giá cường độ bê tông phải chỉ rõ quy trình kiểm tra áp dụng, các quy định c hi tiết v ề giai đoạn, lô, t ổ mẫu và các vấn đề liên quan. Việc thay đổi kế hoạch kiểm tra, đánh giá cường độ bê tông trong quá trình sản xuất, thi công ph ả i được phê duyệt và ch ỉ được áp dụng vớ i lô mới sau khi đã có kết luận đ ố i với lô đang kiểm tra. 5. Quy trình kiểm tra, đánh giá 5.1. Kiểm tra, đánh gi á các loại cường độ quy định được tiến hành theo mộ t trong các quy trình sau: - Quy trình T30 - sử dụng không ít hơn 30 giá trị cường độ đơn của các lô đã kiểm tra trong gia i đoạn tham chiếu để tính toán hệ số bi ế n động cường độ bê tông; - Quy trình T15 - sử dụng không ít hơn 15 giá trị cường độ đơn của lô đang kiểm tra và của các lô đã kiểm tra trong đoạn tham chiếu để tính toán hệ số bi ế n động cư ờ ng độ bê tông; - Quy trình KH - sử dụng các giá trị cường độ đơn được xác định bằng phương pháp không phá hủy của một lô kết cấu đang kiểm tra để tính toán hệ s ố biến động cường độ bê tông; - Quy trình KT - kh ô ng tính toán hệ số biến động cường độ bê tông CHÚ THÍCH: Trong giai đoạn đầu sản xuất thi công, khi chưa có đủ số l iệu để áp d ụng quy trình T30 hoặc T15 hoặc đ ối với các lô đơn lẻ, việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo quy tr ì nh KT. 5.2. Kiểm tra, đánh giá c ường độ theo quy trình T30 hoặc T15 bao gồm các bước sau: - Xác định giai đoạn tham chiếu và các lô thuộc giai đoạn tham chiế u ; - Xác định các giá trị cường độ đơn của mỗi lô trong giai đoạn tham chiếu; - Tính toán hệ số biến động cường độ của mỗi lô trong giai đoạn tham chiếu; - Tính toán hệ số biến động cường độ của giai đoạn tham chi ế u; - Tính toán cường độ yêu cầu của giai đoạn đang kiểm tra; - Xác định các giá trị cường độ đơn và cường độ của lô trong giai đoạn đang kiểm tra; - Đánh giá cường độ của từng lô trong giai đoạn đang ki ể m tra. CHÚ TH Í CH: Giai đoạn đang kiểm tra theo quy trình T15 chỉ bao g ồ m một lô đang kiểm tra. 5.3. Kiểm tra, đánh giá cường độ theo qu y trình KH bao gồm các bước sau: - Xác định các giá trị cường độ đơn của lô đang kiểm tra bằng phương pháp không phá hủy; - Tính toán hệ số biến động cường độ của lô đang kiểm tra; - T í nh toán cường độ yêu cầu đối với lô đang kiểm t ra; - Đánh giá cường đ ộ c ủa lô đang k iể m tra. 5.4. Ki ể m tra, đánh giá cường độ theo qu y tr ì nh KT bao gồm các bước s au. - Tính toán cường độ yêu cầu; - Xác định các giá trị cường độ đơn và cường độ của lô đang kiểm tra; - Đánh giá cường độ c ủ a lô đang kiểm tra. 6. Quy định về lô và giai đoạn 6.1. Khoảng thời gian sản xuất một lô được quy định như sau: - Không quá một ca sản xuất đ ố i với lô hỗn hợp bê tông trộn sẵn; - Bằng thời gian một đợt đ ổ bê tông liên tục v à không lớn hơn hai ngày đêm đối với lô bê tông toàn - Không lớn hơn một ngày đêm đối với l ô bê tông đúc sẵn . CH Ú TH Í CH 1: Trong trường hợp riêng, thiết kế có thể chỉ đị n h khoảng thời gian sản xuất một l ô khác với các quy định trên. CH Ú THÍCH 2: Thời gian một đợt đổ bê tông liên tục đối với cọc khoan nhồi bằng thời gian đ ổ bê tông một cọc. 6.2. Khi áp dụng quy tr ì nh T30 hoặc T15 kiểm tra hỗn hợp bê tông trộn sẵn, cho phép kết hợp các hỗn hợp bê tông c ó cấp phối thi ế t kế khác nhau nhưng cùng c ấ p cường độ vào một lô, nếu thỏa mãn các điều kiện sau: - Hệ số biến động cường độ bê tông của giai đoạn tham chiếu khi đã kết hợp các cấp phối không vượt quá 13 %; - Khoảng biến thiên (chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất) hệ số biến động cường độ bê tông của giai đoạn tham chiếu của các cấp ph ố i riêng rẽ không vượt quá 2 %; - Kích thước lớn nhất của hạt cốt liệu của các cấp ph ố i không chênh lệch quá hai lần, lượng dùng xi măng không chênh lệch quá 10 % giá trị trung bình. C ác điều kiện trên được kiểm soá t trong hai giai đoạn kiểm tra gần nhất. Khi kết hợp các cấp phối hỗn hợp bê tông trộn sẵn vào cùng một lô, hệ số biến động cường độ của giai đoạn kiểm tra đầu tiên sau kh i kết hợp được l ấy bằng trung bình cộng hệ số biến động trong giai đoạn kiểm tra cuối cùng của các cấp phối riêng biệt. 6.3. Kiểm tra, đánh giá theo quy trình T30 6.3.1. Giai đoạn kiểm tra có thể k é o dài từ một tuần đến một tháng. CHÚ THÍCH: Nếu các số l iệu phân tích cho thấy xu hướng tăng, giảm rõ rệt của cường độ v à hệ số biến động thì có thể rút ngắn thời gian của các giai đoạn ki ể m tra. 6.3.2. Giai đoạn t h a m chiếu là giai đoạn đã kiểm tra ngay trước đó. Nếu s ố lượng các giá trị cường độ đơn dùng để tính toán hệ số biến động nhỏ hơn 30, có thể mở rộng giai đoạn tham chi ế u. Khi đó, bên cạnh các giá trị cường độ đơn trong giai đoạn tham chiếu, có thể sử dụng t hêm các giá trị cường độ đơn trong giai đoạn ngay trước giai đoạn tham chiếu. 6.4. Khi kiểm tra, đánh giá theo quy trình T15, giai đoạn tham chiếu bao gồm lô đang kiểm tra v à các lô đã kiểm tra gần nhất trước đó. Số lượng l ô đã kiểm tra trước đó được lựa chọn sao cho t ổ ng số giá trị cường độ đơn dùng để tính toán hệ số biến động không nhỏ hơn 15. 6.5. Kiểm tra, đánh giá theo quy t 6.5.1. Để kiểm tra cường độ bằng phương pháp không phá hủy phải sử dụng các đường tương quan được xây dựng trước tuân thủ các yêu cầu trong TCVN 9334:2012 và TCVN 9357:2012. 6.5.2. Đối với cường độ xuất xưởng và cường độ truyền ứng lực của bê tông đúc sẵn, số lượng mỗi loại kết cấu cần kiểm tra được lấy không nhỏ hơn 10 % hoặc không ít hơn 12 cấu kiện trong lô. Nếu lô có 12 cấu kiện và ít hơn thì kiểm tra tất c ả các kết cấu trong lô . Khi đ ó , số lượng vùng kiểm tra không ít hơn m ột trên mỗi 4 m dài của kết cấu dạng thanh và mỗi 4 m 2 của kết cấu dạng bản. 6.5.3. Đối với cường độ bê t ô ng toàn khối ở tu ổ i khác với tu ổ i thi ế t k ế , ti ế n hành ki ể m tra không ít hơn một kết c ấ u mỗi loại (cột, tường, sàn, dầm,...) trong lô. 6.5.4. Đối với cường độ bê tông toàn khối ở tuổi thiết kế, tiến hành kiểm tra tất cả các kết cấu trong lô. Khi đ ó , số lượng vùng ki ể m tra phải không ít hơn: - Ba vùng cho mỗi khối đ ổ đối với kết c ấ u dạng b ả n (tường, s à n, b ả n móng); - Một vùng cho mỗi 4 m dài (hoặc ba khu vực cho mỗi khối đổ) đối với kết cấu dạng thanh nằm ngang (dầm, giằng); - Sáu vùng cho mỗi kết cấu dạng thanh th ẳ ng đứng (cột, trụ). Đ ể xác định hệ số biến động, tổng số vùng kiểm tra cho một lô kết cấu phải không nhỏ hơn 20. Số lượng gi á trị đo xác định tại mỗi vùng kiểm tra tuân thủ theo tiêu chuẩn phương pháp thí nghiệm tương ứng. 7. Xác định cường độ bê tông 7.1. Lấy mẫu 7.1.1. Kiểm tra, đánh giá hỗn hợp bê tông trộn sẵn 7.1.1.1. Lấy không ít hơn hai mẫu hỗn hợp bê tông từ mỗi lô hỗn hợp bê tông trộn sẵn. 7.1.1.2. M ẫ u hỗn hợp bê tông được l ấ y tại cửa xả của máy trộn hoặc vị trí khác theo thỏa thuận. 7.1.2. Khi kiểm tra, đánh g i á bê tông toàn khối, số lượng mẫu hỗn hợp bê tông cần lấy từ mỗi lô được xác định tùy thuộc vào loại kết cấu nhưng không í t hơn một mẫu hỗn hợp bê tông cho một lô. 7.1.2.1. Theo đặc điểm kết cấu, s ố lượng mẫu hỗn hợp bê tông cần lấy phải đảm bảo yêu cầu sau: - Đối với bê tông khối lớn, mỗi 500 m 3 l ấy một mẫu hỗn hợp bê tông kh i khối l ượng bê tông trong một khối đ ổ lớn hơn 1000 m 3 và mỗi 250 m 3 l ấ y một mẫu hỗn hợp bê tông khi khối lượng bê tông trong một kh ố i đổ dưới 1000 m 3 ; - Đối với bê tông các m ó ng lớn (thể tích trên 100 m 3 ), mỗi 100 m 3 bê tông l ấy một mẫu hỗn hợp bê tông; - Đối v ớ i bê tông móng bệ máy, mỗi 50 m 3 bê tô n g lấy một mẫu hỗn hợp bê tông; - Đối với bê tông kế t cấu khung và các k ế t cấu móng (cột, dầm, bản, vòm, ...), mỗi 20 m 3 bê tông lấ y một mẫu hỗn hợp b ê tông; - Đ ố i với bê tông các kết cấu đơn chiếc có khối l ượng í t hơn 20 m 3 , mỗi lô lấy một mẫu hỗn hợp bê tông; - Đối với bê tông nền, mặt đường, mỗi 200 m 3 bê tông lấy một mẫu hỗn hợp bê tông; - Đối với bê tông cọc khoan nhồi, mỗi cọc lấy ba mẫu hỗn hợp bê tông; - Đối v ớ i bê tông kết cấu thi công theo phương pháp cốp pha trượt, lấy một mẫu hỗn hợp bê tông cho mỗi ca nếu kh ố i lượng bê tông trượ t trung b ì nh trong ca lớn hơn 20 m 3 , và l ấy một mẫu hỗn hợp bê tông cho không quá hai ca nếu khối lượng bê tông trượt trung b ì nh trong ca nhỏ hơn 20 m 3 . 7.1.2.2. M ẫ u hỗn hợp bê tông được lấy tại vị trí đổ bê tông. 7.1.3. Kiểm tra, đánh giá bê tông đúc sẵn 7.1.3.1. Lấy khô n g ít hơn hai mẫu hỗn hợp bê t ông từ mỗi lô bê tông đúc sẵn và không ít hơn một mẫu trong một ca sản CHÚ THÍCH: Tùy theo đặc điểm sản phẩm và điều kiện s ả n xuất, thiết kế có thể chỉ định t ần suất l ấ y mẫu. 7.1.3.2. M ẫ u hỗn hợp bê tông được lấy tại vị trí đúc s ả n phẩm. 7.1.4. Từ mỗi m ẫ u hỗn hợp bê tông đúc ít nhất một tổ mẫu bê tông để xác đ ị nh mỗi loại cường độ quy định cần kiểm tra, đánh giá. Một tổ mẫu bê tông gồm ba viên mẫu hình lập phương kích thước cạnh 150 mm. 7.1.5. Công tác l ấ y mẫu cần tuân thủ yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 3105:1993. 7.1.6. Các tổ mẫu lưu phục vụ thí nghiệm đ ố i chứng được l ấ y, bảo dưỡng, thí nghiệm và đánh giá theo thỏa thuận giữa các bên. 7.2. Bảo dưỡng mẫu 7.2.1. Mẫu bê tông dùng để kiểm tra, đánh giá cườn g độ ở tuổi thiết kế được bảo dưỡn g tron g điều ki ệ n tiêu chuẩn theo TCVN 3105:1993. CHÚ THÍCH: Trong trường h ợ p riêng, theo thỏa thuận của c á c bên liên quan, có thể bảo dưỡng mẫu trong điều kiện tương tự đi ề u kiện đóng rắn c ủ a kết cấu hoặc các điều kiện khác. 7.2.2. M ẫ u bê tông dùng để kiểm tra, đánh giá cường độ xuất xưởng và cường độ truyền ứng lực được bảo dưỡng trong điều kiện tương tự điều kiện đóng rắn của kết cấu. 7.3. Cường độ viên mẫu được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 3118:1993. 7.4. Cườn g độ tổ mẫu được tính bằng trung bình cộng cường độ của ba viên mẫu trong tổ mẫu . Nếu giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong b a giá trị cường độ của viên mẫu trong tổ mẫu lệch quá 15 % so với giá trị cường độ còn lại thì không sử dụng tổ mẫu này t rong kiểm tra, đánh giá. 7.5. Cường độ bê tông trên kết cấu được xác định bằng các phương pháp không phá hủy theo TCVN 9334:2012, TCVN 9357:2012, bằng phương pháp phá hủy một phần theo TCVN 9490:2012 và bằng phương pháp phá hủy theo TCVN 3118:1993. CHÚ THÍCH 1 : Kiểm tra cường độ bê tông đúc sẵn ở tuổi thiết kế phải được tiến hành trên cơ sở mẫu đúc. 7.6. G iá trị cường độ đơn được quy định như sau: - Khi kiểm tra mẫu đúc, cường độ đơn được lấy bằng cường độ tổ mẫu được chế tạo từ cùng một mẫu hỗn hợp bê tông, sử dụng để ki ể m tra một loại cường độ quy định; - Khi ki ể m tra trên kết c ấ u bằng phương pháp không phá hủy, cường độ đơn được lấy bằng trung b ì nh cộng cường độ vùng kiểm tra hoặc khu vực k ế t c ấ u hoặc cường độ trung b ì nh của mỗi kết cấu. Đối với k ế t c ấ u đúc sẵn gồm các tấm sàn, tấm mái phẳng (gồm l oại có lỗ rỗng), t ấm pane l cho đ ườ ng, tấm tường ngăn chịu lực, blốc tường và các loại ống, cường độ đơn được lấy bằng cường độ trung bình của kết cấu (trung bình cộng các giá trị cường độ của các vùng kiểm tra). 7.7. Cường độ của lô (1) trong đ ó : R lô là cường độ của lô, tính bằng Megapasca l (MPa); R i là cường độ đơn thứ i trong lô, tính bằng Megapascal (MPa); n là số lượng các giá trị cường độ đơn trong l ô . 8. Xác định hệ số biến động cường độ bê tông 8.1. Độ l ệ ch chuẩn cường độ của l ô c ó trên 6 giá trị cường độ đơn được tính theo công thức: (2) t rong đ ó : S lô là độ lệch chuẩn cường độ của lô, tính bằng Megapascal (MPa). 8.2. Độ lệch chuẩn cường độ của lô có từ 2 đến 6 giá trị cường độ đơn được tính theo công thức: (3) trong đó: W lô là khoảng biến thiên cường độ của lô (chênh l ệch giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất), tính bằng Megapascal (MPa); a là hệ số được tra theo B ả ng 1. Bảng 1 - Hệ s ố a Chỉ tiêu S ố lượng giá trị cường độ đơn n trong l ô 2 3 4 5 6 Hệ s ố a 1,13 1,69 2,06 2,33 2,50 CH Ú THÍCH 1: Lô có một giá trị cường độ đ ơn không đủ đi ề u kiện đ ể xác định độ lệch chuẩn và hệ số bi ế n động của lô, do đó, không được sử dụng trong tính toán hệ số biến động cường độ của giai đoạn tham chiếu. CH Ú THÍCH 2: Nếu ba lô liên tiếp mà trong đó mỗi l ô chỉ có một giá trị cường độ đơn th ì lô tiếp theo (lô th ứ tư) phải có ít nhất hai giá trị cường độ 8.3 . Khi kiểm tra cường độ b ằ ng phương pháp không phá hủy, độ lệch chuẩn cường độ của lô được tính t heo công thức: (4) trong đó: S KH là độ lệch chuẩn cường độ của lô xác định theo kết quả thí nghiệm bằng phương pháp không phá hủy, tính bằng Megapascal (MPa); S T là độ lệch chuẩn tính toán của đường tương quan sử dụng trong xác định cường độ, tính bằng Megapascal (MPa) v à được tính theo công thức: (5) là độ lệch chuẩn của đường t ương quan đã xây dựng, tính bằng Megapasca l (MPa); l à độ lệch chuẩn c ủ a phương pháp phá hủy hoặc phương pháp phá hủy một phần sử dụng để xây dựng đường tương quan, tính bằng Meg a pascal (MPa). được xác định như sau: - đối với phương pháp k é o nhổ, được tính bằng bằng cường độ trung bình của các vùng dùng đ ể xây dựng đường tương quan nhân với 0,04 kh i đầu k é o nh ổ đặt sâu 48 mm, nhân với 0,05 khi đầu kéo nhổ đặt sâu 35 mm, nhân với 0,06 khi đầu kéo nhổ đặt sâu 30 mm v à nhân với 0,07 khi đầu kéo nhổ đặt sâu 20 mm; - đối với phương pháp phá hủy, được tính bằng cường độ trung b ì nh của các mẫu thí nghiệm nhân với 0,02; r là hệ số tương quan, được x á c định k h i x ây dựng đường tương quan theo công thức: (6) trong đ ó : , là cường độ của vùng (hoặc của t ổ mẫu) thứ i xác định bằng phương pháp phá hủy và phương ph á p không phá hủy, sử dụng để xây dựng đường tương quan, t í nh bằng Megapascal (MPa); , là cường độ trung bình của các vùng (hoặc các tổ mẫu) xác định bằng phương pháp phá hủy và phương ph áp không phá hủy, tính bằng Megapasca l (MPa); Giá trị hệ số r không được nhỏ hơn 0,7. 8.3. Hệ số biến động cường độ của lô được tính theo công thức: (7) trong đó: là hệ s ố biến động cường độ của lô, tính bằng phần trăm (%). 8.4. Hệ số biến động cường độ của giai đoạn tham chi ế u được tính theo công thức: (8) trong đ ó : V gđ l à hệ s ố biến động cường độ của giai đoạn tham chiếu, tính bằng phần trăm (%); V lôj là hệ số biến động cường độ của lô thứ j trong giai đoạn tham chiếu, tính bằng phần trăm (%); n j là số lượng giá trị cường độ đơn trong lô thứ j ; m l à số lượng lô trong giai đoạn tham chi ế u . 8.5. Giá trị tố i đa cho phép của hệ số biến động cường độ của gi a i đoạn tham chiếu là 17 % đối với bê tông silicát, 19 % đ ố i với bê tông t ổ ong và 16 % đối vớ i các l oại bê tông khác. 8.6. Nếu hệ số biến động cường độ của giai đoạn tham chiếu vượt quá 15 % đ ố i với bê tông silicát , 17 % đối với bê tông tổ ong và 13,5 % đối với các loại bê tông khác, cần tiến hành : - Kiểm tra, xác định nguyên nhân gây biến động; - Áp dụng các biện pháp khắc phục. CHÚ THÍCH: Không cho phép chuyển sang k iể m tra, đánh giá theo quy tr ì nh KT khi hệ s ố biến động của giai đoạn kiểm tra cuối cùng vượt quá c á c giá trị ở trên, tương ứng với từng loại bê tông. 9. Xác định cường độ yêu cầu 9.1. Cường độ yêu cầu được tính theo công t h ứ c: (9) trong đó: là cường độ yêu cầu, tính bằng Megapascal (MPa); là cường độ quy định, được ch ỉ định theo cấp hoặc tỷ lệ với cấp cường độ, t í nh bằng Megapascal (MPa); là hệ số yêu cầu, được x á c định phụ thuộc vào quy trình kiểm t ra, đánh giá áp dụng . 9.2. Khi kiểm tra, đánh giá theo quy tr ì nh T30, được xác định theo Bảng 2, phụ thuộc vào hệ s ố biế n động cường độ của giai đoạn tham chiếu. 2 - Hệ số khi kiểm tra, đánh giá theo quy trình T30 và KH Hệ số biến động , % Hệ số đối với Bê tông các loại Bê tông silicat tông tổ ong £ 6 1,07 1,06 1,08 7 1,08 1,07 1,09 8 1,09 1,08 1,10 9 1,11 1,09 1,12 10 1,14 1,12 1,13 11 1,18 1,14 1,14 12 1,23 1,18 1,17 13 1,28 1,22 1,22 14 1,33 1,27 1,26 15 1,38 1,33 1,32 16 1,43 1,39 1,37 17 - 1,46 1,43 18 - - 1,50 19 - - 1,57 CHÚ THÍCH: Bê tông các loại được đề cập ở đây không bao gồm bê tông silicát, bê tông t ổ ong. 9.3. Kh i kiểm tra, đánh giá theo qu y trình T15, k yc được tính theo công thức: (10) trong đó: là hệ số, xác định theo B ả ng 3. Bảng 3 - Hệ số khi kiểm tra, đánh giá theo quy tr ì nh T15 Chỉ tiêu Số lượng giá trị cường độ đơn n 15 20 25 30 31 đến 60 trên 61 Hệ số 1,76 1,73 1,71 1,70 1,68 1,64 9.4. Kiểm tra đ á nh giá theo quy trình KH 9.4.1. Đối với bê tông đúc sẵn và bê tông toàn khối, k yc được xác định theo Bảng 2. 9.4.2. Đối với các kết cấu toàn khối đơn lẻ thẳng đứng, cường độ yêu cầu được tính theo công thức: (11) trong đó: là hệ s ố , xác định theo Bảng 4. Bảng 4 - Hệ số Chỉ tiêu S ố lư ợ ng gi á trị cường độ đ ơ n n 4 5 6 7 8 9 10 Hệ số 3,18 2,78 2,57 2,45 2,36 2,31 2,26 9.5. Khi kiểm tra, đánh giá theo quy trình KT, k yc được lấy bằng 1,33 đối với bê tông si l icat và 1,43 đối với bê t ông t ổ ong và 1,285 đ ố i với các loại bê t ông khác. 10. Đánh giá và nghiệm thu 10.1. Đánh giá và nghiệm thu bê tông được thực hiện theo từng lô và với từng loại cường độ quy đ ị nh. 10.2. Cường độ của lô được đánh giá là phù hợp khi đáp ứng các điều kiện sau: - Cường độ của lô không nhỏ hơn cường độ yêu cầu: R lô ≥ R yc (1 2) - Cường độ của mỗ i tổ mẫu trong l ô không nhỏ hơn cường độ quy định và không nhỏ hơn cường độ yêu cầu t rừ 4 MPa ( R yc - 4): R i ≥ R gđ (13) R i ≥ R yc - 4 (14) 10.3. Lô bê tông toàn khối, b ê tông đúc sẵn hay hỗn hợp bê tông được nghiệm thu nếu cường độ của lô được đánh giá l à phù hợp. 10.4. Trong trường hợp cường độ của l ô được đ á nh giá là không phù hợp cần tiến hành kiểm t ra. đán h giá cường độ thực t ế của lô đó trên cấu kiện hoặc kết cấu công tr ì nh. 10.5. Hồ s ơ nghiệm thu lô bê tông toàn khối, bê tông đúc sẵn hay hỗn hợp bê tông t rộn sẵn bao gồm: - Biên bản lấy mẫu bê tông; Kết quả thí nghiệm xác định cường độ (bao gồm các kết quả sử dụng trong tính toán hệ s ố biến động cư ờng độ và các k ế t qu ả của lô đang kiểm tra); - Biên bản nghiệm thu, trong + Tiêu chu ẩ n áp dụng; + Mô tả về s ả n phẩm, kết cấu, hạng mục; + Loại cường độ quy định; + Quy tr ì nh áp dụng; + Kết quả tính toán hệ số biến động của cường độ và cường độ yêu cầu; + Tổng hợp kết quả thí nghiệm cường độ lô đang kiểm tra; + Kết luận về sự phù hợp của từng l ô. MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ và định nghĩa 4. Quy định chung 5. Quy trình kiểm tra, đánh giá 6. Quy định về lô và giai đoạn 7. Xác định cường độ bê tông 8. Xác định hệ số biến động cường độ bê tông 9. Xác định cường độ yêu cầu 10. Đánh giá và nghiệm thu